( ii68 ) 

 crétaire perpétuel, m'a chargé de vous exprimer combien elle se trouverait 

 honorée si l'Académie voulait bien lui accorder un échange de publica- 

 tions. » 



(Renvoi à la Commission administrative.) 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur l' hydrauHcilé des chaux magnésiennes. Note de 

 RI. F. Crace Calvert, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville. 



« Les savantes communications de M. H. Sainte-Claire Deville faites le 

 4 décembre dernier me serviront d'excuse pour entretenir l'Académie de 

 quelques faits d'application sur une grande échelle qui corroborent entiè- 

 leinent ses expériences. En septembre 1862 je fus chargé par le conseil de 

 direction de la Compagnie de Dinorben [ihe (jreat Diiiorben mining and 

 ciment Company timited), qui exploite des calcaires magnésiens près de 

 Amluch, dans l'île d' Anglesea ( North Wales), dem'assurer si certains bancs 

 de calcaires magnésiens qui existent à Port-Cynfor et à Hell'smouth-Bay 

 pouvaient recevoir une application industrielle. 



M Les détails qui suivent sont un abrégé succinct du Rapport que j'ai 

 remis entre les mains de la Compagnie le 3 janvier i863. Après quelques 

 expériences préliminaires, j'acquis la certitude que certains bancs pouvaient 

 être employés avec avantage pour ciment hydraulique, d'autres pour chaux 

 hydraulique, et d'autres enfin pour stuc. 



» Pour savoir à quelle cause pouvait tenir cette différence dans leurs 

 divers degrés d'hydraulicité, j'ai analysé plusieurs de ces chaux magné- 

 siennes, ce qui m'a donné les résultats suivants : 



Ciment hydraulique Ch.iux hydraulique Stuc 



Substances. de Carigcract. de l'ort-Cynl'or. d'Hell'smouth. 



Carbonate de magnésie 6 1,1 5 55,23 i5,86 



Carbonate de chaux 21,41 ^3,99 72,23 



Carbonate de protoxyde de fer. 8,76 3,85 3, 21 



Silice '. 5,58 5,58 ) 



Alumine 2,07 2,27 ) 



Matières oéganiques et eau 1,10 3,4o 6,00 



100,07 100,00 100,00 



M Ces faits démontrent que le degré d'hydraulicité de chacun de ces cal- 

 caires magnésiens est en rapport avec la quantité de carbonate de magnésie 

 qu'ils contiennent. Les roches propres au ciment hydraulique contiennent 

 6i,i5 pour 100 de carbonate de magnésie, celles pour chaux hydraulique 

 55,^3, et celles pour stuc i5,86. J'ai comparé avec le plus grand soin le 



